- 6 - 
Angoli 
Calcolati 
medie 
Misurati 
□ . 
limiti 
A. 
m 
= 100: 
210 
* 
24» 26' 
6 
24» 08' 
• • • 24» 53' 
A 
B 
= 100 : 
010 
90» 00' 
89 58 
4 
89 30 
• • • 90 15 
A 
C 
=. 100: 
001 
* 
82 52 
6 
82 46 
• • • 83 14 
C 
X 
= 001 : 
101 
52 47 
52 38 
1 
B 
■.p 
= 010: 
012 
62 38 
62 37 
5 
62 11 
• • • 62 54 
B 
C 
= 010: 
001 
90 00 
90 02 
3 
89 57 
• • • 90 11 
B 
q 
= 010: 
212 
* 
69 58 
6 
69 49 
• • • 70 13 
B 
X 
= 010 
101 
90 00 
90 10 
1 
? 
X 
= 212 
lOl 
20 02 
19 56 7, 
2 
19 54 
• • • 19 59 
A 
P 
= 100: 
012 
83 40 
83 44 
3 
83 34 
• • • 83 57 
P 
= 012: 
212 
48 32 
48 32 
3 
48 28 
• • • 48 35 
C. 
m 
= 001 
210 
83 31 
83 30 
5 
83 19 
• • • 83 38 
C 
= 001 
212 
55 22 
55 12 
3 
54 47 
• • • 55 42 
4" 
: m 
— 212 
210 
41 07 
41 04 
4 
40 44 
• ■ • 41 27 
V 
= 012 
:212 
69 41 
69 16 
1 
I cristalli si presentano alquanto giallicci, trasparenti e con splendore vitreo. Dopo 
lungo tempo, esposti all' aria, diventano brunicci e perdono alquanto del loro splendo- 
re. Il loro aspello è molto variabile: ordinariamente si mostrano in forma di prismi 
quadratici più o meno accorciati, come nella fig. iO^ oppure in grosse tavolette con 
contorno in forma di esagono allungato, come nella fig. ii. Le combinazioni di facce 
che presentano i cristalli meglio conformati sono ordinariamente quelle date dalle due 
citate figure, e non mancano peraltro cristalli con minor numero di facce , come per 
esempio quelli che presentano soltanto 5(010), p(012) e w(llO). 
I cristalli presi ad esame hanno sempre mostrale le facce sviluppate secondo la 
emimorfia del sistema monoclino. Sopra un'ottantina di cristalli , accuratamente osser- 
vali, è stalo costantemente trovato che della forma m(210) esistono sempre le due sole 
facce a sinistra dell'asse di simmetria e non si sono mai rinvenute le due corrispon- 
denti a destra; delle facce 2)(012) esistono sempre soltanto le due a destra del detto 
asse e non sono state rinvenute quelle a sinistra, le facce g'(212) si trovano tanto a 
destra che a sinistra di esso, ma le due a sinistra sono ordinariamente più estese e dan- 
no al goniometro immagini sempre migliori delle altre due; delle facce i?(010), am- 
bedue esistenti nei cristalli, quella a destra dà al goniometro immagini migliori del- 
l' altra. Per far meglio poi rilevare le relazioni tra i poli delle facce è stata nella fig. 9 
rappresentala anche la parte posteriore della proiezione stereografica per mezzo di li- 
nee Iralleggiate. 
Le facce danno al goniometro misure raramente esatte e, dal grandissimo numero 
di cristalli presi in esame, solo per una ventina di essi si sono avute misure soddisfa- 
centi e tali da potersi ritenere adalle per la determinazione delle costanti. Questo fatto 
della cattiva conformazione delle facce si riscontra poi in modo speciale nei cristalli 
che si presentano più semplici , cioè costituiti dalle facce 5, p ed m le quali in tal caso 
si mostrano tulio quasi sempre poliedriche. 
Frattura vitrea. Sfaldatura non ossei'vala. 
